PLO 541 



percée de trous, quand il y a une certaine quantité de plomb 

 brûlé; on la sépare du plomb métallique en poussant la ma- 

 tière avec la râble vers le côté du fourneau , opposé à celui oîi 

 est la porte; par ce moyen le plomb n*étallique s'écoule vers 

 ce dernier côté, tandis que le plomb oxidé reste dans l'en- 

 droit où la râble l'a poussé. Dans cette opération une por- 

 tion de matière volatilisée ou entraînée parle courant d'air, 

 s'attache à la voûte du fourneau et en détermine la vitri- 

 fication. 



Le plomb brûlé paroît orangé tant qu'il est chaud; mais 

 quand il est refroidi , il est verdâtre , parce qu'il est mêlé 

 de plomb métallique très-divisé ; 700 parties de matière ver- 

 dâtre contiennent de i5o <à 200 parties de métal. 



On verse le plomb brûlé dans un cuvier rond muni d'une 

 meule triangulaire, laquelle est mise en mouvement par un 

 cheval ou une pompe à vapeur. Le cuvier reçoit continuel- 

 lement un (ilet d'eau , qui détermine l'écoulement d'un filet 

 d'eau semblable par une ouverture pratiquée dans sa partie 

 supérieure. Au moyen de cet artifice l'oxide métallique est 

 entraîné hors du cuvier, tandis que le plomb métallique se 

 précipite au fond. L'eau qui sort du cuvier s'écaule dans 

 une cuve alongée, où elle dépose la plus grande partie de 

 l'oxide qu'elle a entraînée. Enfin, le trop plein de cette 

 cuve s'écoule dans une seconde, qui est divisée en plusieurs 

 chambres, lesquelles ne communiquent ensemble que par 

 une ouverture pratiquée dans leur partie supérieure; enfin , 

 un tube adapté à la dernière chambre conduit l'eau de celle- 

 ci dans le cuvier rond. L'oxide de plomb qui ne s'est pas 

 déposé dans la première cuve , se dépose dans les pre- 

 mières chambres de la seconde. On obtient par ce moyen 

 du massicot. On le recueille et on le fait sécher sur une 

 grande plaque de tôle ; on le met ensuite dans des caisses 

 de tôle d'un pouce environ de profondeur, qu'on introduit 

 le soir dans le four à réverbère qui a servi pendant la 

 journée à la calcination du plomb. Le massicot y reste pen- 

 dant la nuit; on ne retire la matière du four que quand 

 elle est refroidie , autrement elle contiendroit beaucoup de 

 massicot. 



Quand la matière est retirée du four, on la passe dansS 



